;}«4 OBSERVATIONS SDB. LA PHYSIQUE, 



avbns prefiime, que la folution apres que le ctiivre etoic couverc dune 

 peliicule d'etain ne montroir aucune niarque de cuivre difTous-: nous- 

 conclumes de cela que ce qui arrivoit dans la blanchir devoir etre 

 different dt ce qu'on eft accoutume de peiifer fur les precipitations metal- 

 liques. Et comme je ne pouvois pas m'expliquer ce phenomene dune 

 inaniere fatisfaifante, )'ai depuis voulu developper ces ph^nomenes par 

 les 'experiences fuivantes. 



u Je tenois uHe feuiUe d'etain pendant queiques jours dans une 

 folution d'un demi-lod de creme de rartre, apres quoi je trouvai qu'ifc 

 avoir perduOjOOj lod-de Ton poids. Une lame de cuivre que j'avois fait 

 digerer dans cette folution pendant fix heures apres en avoir retire la. 

 lame detain , a perdu Gj0006 lod de fon poids; mais-il n'etoit pas par-lai 

 vifiblement chang&j excepte qu'il avoitfurfa furface une petite teinte de 

 cuivre calciue. Je fis enfuit^ bouillir cttre folution avec du fer poli ; retairr- 

 & le cuivre fe font precipites fur le fer. 



2. Ces m^taux diffous dans I'acide de tartte fe comportent STpea-pres^ 

 de la meine maniere. 



5. J'ai ajoute a une folution d'etain dans I'eau regale , du tattre fatur^ 

 avec la potaffe; I'etain s'eftprecipite combine avec I'acide du tartre. J'ai 

 recu ce precipite fur un filtre; je I'ai edulcore & fait fecher. J'en ai fair 

 bouillir un demi-lod awe de I'eau &c une lame de cuivre poli pendanr 

 trois heures. Le cuivre n'a pas paru fenfiblement change. 



4. J'ai mele undixieme de lod de ceprecipit^ (3) avec QjOylodd'acide 

 detartrecriftallife.i j'y ajoutaiunelanie de cuivre poli, & jel'ai fait bouillir 

 avec de I'eau pendant trois heures. Le cuivre n'avoitpas par cette operation 

 fubi de changement remarquable. 



5". Je jetai de I'etain en feuilles avec du cuivre poll dans la folution ('4) 

 & hs bouillir pendant trois heures: le cuivre etoit couvert d'une pellicula 

 d'etain un peu (ombre , & fe trouvoic augmente de 0,00.02 lod de fon 

 poids. L'etain avoit perdu 0,001 lod. 



6. Apres avoir fait bouillir dans I'eau 77 lod du precipite (3) fur une- 

 lame de cuivre poli & de I'etain en feuilles pendant trois heures, js 

 trouvai fur I'ersin uns couleur fale d'un jaunenoiratre : il avoit perdu 

 0,0004 is fon poids ;. mais le cuivre n'etoit point du tout change. 



8. J'ai faipbDuillir un melange de — lod du precipite (3) & un demi- 

 lod de crcme de tartre diffous dans I'eau fur de i'etain en feuilles & dii 

 cuivre poli pendant trois heures : i'etain 3 perdu 0,0005) lod de fon poids 

 par cette operation. Le cuivre eroit enduit d'une pellicule d'etain ties— 

 legere , & avoit perdu 0,0004 ^^ ^°^ poids. 



9. J'ai fait bouillir un demi-lod de erf me de tartre difTous dans I'eaa 

 avec de I'etain en feuilles & une lame de cuivre poli, le cuivre eroit 

 enduit d'une pellicule d'etain , & etoit augmente de poids de Q.OQQiuii' 

 L'ttain avoir peidu 0,000^, lod. 



